ISO 15630-3, ASTM A416 ve ASTM A 1061'e göre statik çekme testinde, germe şeridi kopana kadar gerilir. Gerilim halatlarında, çekme yükü altında çözülmeye çalışan birkaç tel birbirine bükülür. Çekme testi sırasında numunenin kuvveti ve uzaması ölçülür. Öngerme çeliği yüksek mukavemetli bir çelik olduğundan, esas olarak büyük test kuvvetlerine sahip test cihazları kullanılır.
3 ila 20 mm çapa sahip germe halatları bir çekme testinde test edilebilir. Ürün veya test standardına bağlı olarak, ölçüm uzunluğu L0 örneğin 500 mm veya 610 mm olabilir. Toplam uzama %20'ye kadar değerlere ulaşabilir.
Örneğin EN ISO 15630-3'e göre bükülme çekme testleri de gerçekleştirilebilir. Bu amaçla, test cihazı, hareketli traversinde bir geçiş deliği ile donatılmıştır.
- % 0,2 plastik uzamada genellikle "ikame akma noktası" olarak belirlenen akma noktası (Rp0.2) olarak akma noktası
- Akma noktası uzaması; daha doğrusu akma noktası ekstansometre uzaması, çünkü sadece bir ekstansometre (Ae) yardımıyla belirlenebilir
- Çekme mukavemeti (Rm)
- Düzgün genişleme (Ag)
- Kopma noktasındaki uzama (A), bu sayede ölçüm uzunluğu ile ilgili normatif sabitlemeler belirleyici öneme sahiptir.
2000 Mpa'ya kadar gergi ipinin tek tek tellerinin yüksek gerilme mukavemeti ve pürüzsüz yüzey nedeniyle, numunenin hasar görmemesi için numune sıkıştırılırken özel dikkat gösterilmelidir (örneğin çene uçlarındaki bir piramit modeli ile). Bunun için ayarlanabilir kenetleme basıncına sahip hidrolik, paralel kapanan numune çeneleri gereklidir. Ek olarak, sıkıştırma çenelerinin geometrisi, test sırasında kaymaya başlamadan numunenin güvenilir ve homojen bir şekilde sıkıştırılmasının mümkün olacağı şekilde tasarlanmalıdır.
L0 ölçüm uzunluğu dışında numune kırılmalarını önlemek için, tel numunesinin ürün kalitesi de belirleyicidir. Güvenilir bir test sonucu olarak yalnızca ölçüm uzunluğu dahilinde numunenin yırtılması derecelendirilebilir. Hasarlı bir numune yüzeyi veya tek tek tellerin çok homojen olmayan gerilme mukavemeti, genellikle çenelerin yakınında L0 dışında numune kırılmalarına neden olur.
Öngerme çeliği, esas olarak öngerilmeli beton yapılarda ön gerilim için kullanılan yüksek mukavemetli bir çeliktir. Öngerme çeliği kullanarak, statik ve dinamik yükler için beton bileşenlerin özelliklerini büyük ölçüde artırmak mümkündür.
Öngerme çeliği uzun bir üründen yapılır ve yüzey şekli üretim standardına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, üretici standardı DIN EN 10138-1'e göre tek bir tel tasarlanır, burada bir germe şeridi DIN EN 10138-3'e göre tasarlanabilir. Tek tel, 2000 N/mm²'ye kadar dayanıklılığa sahiptir ve yuvarlak şekillidir, ancak daha sonra kompakt teller olarak adlandırılan kesitler de vardır.
Ürün standardına bağlı olarak, genel öngerme çeliği terimi altında üç teslimat şekli arasında bir ayrım yapılır:
- Çubuk çelik (çap 15 ila 36 mm)
- Tel (çap 5 ila 16 mm)
- 3, 7 veya daha fazla bükülmüş tek telden yapılmış germe telleri (üç telli tel: 5,2 ila 7,5 mm, 7 telli tel 7 ila 18 mm)
Bu farklı teslimat biçimleri, malzeme testine yüksek talepler getirir ve gerekli kalite standardını sağlamak için çok çeşitli test standartları (örn. ISO, ASTM ...) kullanılır.